1226 
F. Cornu, 
Die mir vorliegende Stufe zeigt das Mineral verbunden mit 
älterem Natrolith^ und jüngerem blätterigen Apophyllit von 
Chromocyklitcharakter.^ 
Der Gyrolith selbst bildet ein ziemlich großblätteriges 
Aggregat perlmutterglänzender Blättchen in Form einer Schicht 
unter dem Chromocyklit. 
Unter dem Mikroskop erkennt man, daß die Blättchen zum 
großen Teil ziemlich stark zersetzt sind; sie zeigen deutlichen 
Pseudopleochroismus und werden von zahlreichen Calcit- 
lamellen durchsetzt. Bei der konoskopischen Untersuchung 
konnte ich des Cloizeaux' Angaben (9) bestätigen. Auch eine 
undeutliche Felderteilung, verbunden mit Zweiachsigkeit, wurde 
wahrgenommen. 
Der Brechungsindex co konnte nur approximativ bestimmt 
werden; er beträgt 1 -548 bis 1 '549. 
Das spezifische Gewicht möglichst reiner Blättchen wurde 
mit 2-379, ein anderes Mal mit 2-391 gefunden. 
Die chemische Analyse wurde an 0*6853^ tunlichst reinen 
Materials ausgeführt. Eine Bestimmung der Alkalien mußte 
leider auch hier Materialmangels wegen unterbleiben. Die 
Analyse ergab die Werte unter I, unter II befinden sich 
die von Th. Anderson erhaltenen Zahlen; III gibt die der 
Formel von Anderson entsprechenden theoretischen Werte 
wieder. 
I II III 
SiOa 51-99 50-70 52-1 
AI2O3 — 1-48 — 
CaO 32-02 33-24 32-3 
MgO — 0-18 — 
H2O .12-80 14-18 • 15-6 
96-81 99-78 100-0 
1 Fein divergentstrahlig, als 5 mm hohe Schicht die Basis der Stufe 
bildend. 
2 Diesen ApophyUit hat Klein unter der Bezeichnung > Gyrolith« in 
seiner Arbeit (21) eingehend in optischer Hinsicht beschrieben. Er läßt unter 
anderem in hervorragend schöner Weise den Wechsel der Achsendispersion im 
positiven und im negativen Apophyllit erkennen. 
